PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DES SILICATES. 241 



3. Il y a lieu de se demander maintenant si une partie de l'oxyde de 

 fer est un élément constitutif du S. D. dissous, et devient donc atta- 

 quable par l'acide à mesure que l'alumine se dissout. Il se peut que les 

 portions dissoutes dans c 2 appartiennent à cette catégorie et, dans le 

 cas qui nous occupe, aussi une petite portion de YFe 2 0 3 contenu dans 

 b 1 et b 2 . La quantité dans c 2 est toutefois faible: 





V 1 (Suriname) 



YII (Suriname) 



En moyenne 





Mol. Fe 2 0* 



0,05 



0,03 



0,04 



par mol. Al 2 O z 



et du même ordre de grandeur que la teneur en Fe 2 0 3 du silicate 

 décomposé kaolinique, ainsi que le prouve le tableau suivant: 



Nombre de mol. Fe 2 0 2 par mol. AI 2 0 3 dans le S. D. (suif.) 



Extrait 



YII 



Suriname 



II Wie- 

 ringermeer 



IY Y 



Y Java 

 (Kening) 



XII Déli 



Moyenne 



Ac. suif. 



0,03 



0,06 



0,03 



0,03 



0,06 



0,04 



n'oublions pas d'ailleurs qu'un trace en peut provenir du S. n. D. 



Par malheur, nous ne disposons pas encore d'une méthode pour dis- 

 tinguer dans une terre l'oxyde de fer simplement, mais fortement 

 adhérent, de celui qui est chimiquement combiné ou qui du moins 

 pénètre le silicate de métamorphisme *). 



') M. H. Kramers. (Mededeelingen van het Proef station Oost-Java, n°. 34) a 

 proposé en 1893 d'employer dans ce but une solution de citrate d'ammonium, 

 et a appliqué cette méthode à un Padas (de Pegandan, au pied du mont 

 Tengger, résidence Probolingo). Comme il n'entrait que peu ou point de Fe 2 O s 

 en solution, et qu'un hydrogel frais d'oxyde de fer se dissolvait pourtant dans 

 la solution de citrate d'ammonium, même quand il avait été desséché à 100°, 

 M. Kramers a conclu que dans ce Padas Fe 2 O s n'existe pas à l'état libre, mais 

 est combiné avec un acide à l'état de sel insoluble dans l'eau. Mais la méthode 



16* 



